AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 177 
effet, les nombreuses recherches faites jusqu’à ce jour 
sur les propriétés magnétiques des corps, fournissent 
des résultats numériques et théoriques assez complets, 
pour justifier une tentative de ce genre. 
Il doit exister évidemment une certaine analogie 
dans l'allure générale de nos courbes d’hystérésis 
(pl. IV) et les graphiques qui représentent l’induction 
(ou l’aimantation) en fonction du champ magnétisant. 
En effet, les courbes d’induction, aussi bien que les 
courbes d’hystérésis, montrent pour les faibles champs 
un accroissement d’abord lent de l’ordonnée ; puis cet 
accroissement devient brusquement plus rapide pour 
diminuer ensuite. Finalement pour les champs très 
intenses, l'induction n’augmente presque plus, si on fait 
croître le champ. 
Cette analogie entre la courbe d’induction et la courbe 
d’hystérésis peut être poursuivie plus loin. Prenons 
comme exemple les aciers au nickel, dont les pro- 
priétés magnétiques ont été étudiées pas M. Dumont’. 
Considérons en premier lieu l’acier à 27 */, de nic- 
kel. La perméabilité de cet acier est excessivement 
faible. Elle croit d’abord insensiblement jusqu'à un 
champ de 21 c. g. s., puis un peu plus rapidement 
jusqu’à 36 c. g. s. environ et ensuite de nouveau très 
lentement. D’une façon analogue l’hystérésis varie ré- 
gulièrement et sans sauts brusques dans tout l'intervalle 
de saturation que nous avons étudié. 
Les deux aciers à 36 °/, et 45 °/, de nickel par 
/0 
contre, dont les courbes de perméabilité accusent un 
1 Dumont. Rech. sur les propr. magn. des ac. au nickel. Arch. 
des Sc. phys. et nat., 1898. 
